﻿— 309 — 



Esperienza I. 

 Na 4 P 2 0 6 . 2Mo 0 3 da Na 4 P 2 0 G + 2Mo 0 3 



Soluzioni 



Peso 

 delle 

 soluzioni 



Contenuto 

 prima dell'elettrolisi 



Contenuto 

 dopo l'elettrolisi 



Variazioni 

 prodotte 

 dall'elettrolisi 





Mo 0 3 





Mo 0 3 















Media 



Anodica . . 



88,07 



0,2316 



0,3904 



0,2735 



0,4659 



P 2 0 6 ± 0,0410 



Catodica . . 



95,72 



0,2517 



0,4243 



0,2115 



0,3473 



Mo 0 3 ± 0,0762 







0,4833 



0,8147 



0,4850 



0,8132 





Argento separato nel voltametro gr. 0,2827 equivalente a: 



gr. 0,1034 di P 2 0 6 ; gr. 0,1885 di Mo 0 3 

 V 4 mol. P 2 0 6 2 / 4 mol. M0O3 



Numero di trasporto dell'anione: 



n ™ °3 = T885 = ° l404 

 Esperienza. II. 



Na 4 P 2 0 6 . 2Mo 0 3 da H 4 P 2 0 6 -f 2Na 2 Mo 0 4 



Soluzioni 



Peso 

 delle 



Contenuto 

 prima dell'elettrolisi 



Contenuto 

 dopo l'elettrolisi 



Variazioni 

 prodotte 

 dall'elettrolisi 





soluzioni 



P 2 o 6 



M0O3 



P 2 O 0 



Mo 0 3 















Media 



Anodica . . 



92,03 



0,2421 



0,4076 



0,2874 



0,4912 



P 3 0 6 ± 0,0463 



Catodica . . 



98,12 



0,2582 



0,4346 



0,2108 



0,3529 



Mo 0 3 ± 0,0827 







0,5003 



0,8422 



0.49S2 



0,8441 





Argento separato nel voltametro gr. 0,3102 equivalente a: 

 gr. 0,1134 di P 2 0 6 ; gr. 2069 di Mo 0 3 

 •/ 4 mol. P 2 0 6 2 A mol. M0O3 



